公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

２節

素地ごしらえ１８．２．１

一般事項

この節は、木部、鉄鋼面、亜鉛めっき鋼面、モルタル面、コンクリート面、ボード面等の素地ごしらえに適用する。
１８．２．２(1)

木部の素地ごしらえ

木部の素地ごしらえは表 18.2.1 により、種別は特記による。特記がなければ、不透明塗
料塗りの場合はＡ種、透明塗料塗りの場合はＢ種とする。
表１８．２．１ 木部の素地ごしらえ
種別

工程

Ａ Ｂ
種 種

塗料その他
規格
番号

規格名称

種類

日本ペイント
商品名

汚れ、1 付着物除去

○ ○

――

2

やに処理

○ ○

―

―

3

研磨紙
ずり

○ ○

研磨紙Ｐ１２０～２２０―

4 節止め

○ ―

JASS 18M-304

木部下塗り用調合ペイント

合成樹脂

Ｈｉ－ＣＲ
下塗白（無鉛）
塗料用ｼﾝﾅｰA
0～5%

JASS 18M-308セラックニス類

白ラック
ニス１種

―

面の処置
素地を傷つけないように除去する。
油類は、溶剤等でふき取る。
やには、削り取り又は電気ごて焼きのうえ、溶剤等でふき取る。
かんな目、逆目、けば等を研磨する。
節及びその周辺に、はけ塗りを行う。

割れ、穴、隙間、くぼみ等に充填する。
穴埋め乾燥後、全研磨紙
6○ ―研磨紙Ｐ１２０～２２０―
面を平らに研磨すずりる。
(注)１．ラワン、しおじ等導管の深いものの場合は、必要に応じて、工程２の後に塗料の製造所の指定する目止め処理を行う。
２．合成樹脂エマルションパテは、外部に用いない。
３．JASS 18 M－304 及びM－308 は、日本建築学会材料規格である。
４．工程４の節止めにおいて、合成樹脂調合ペイント塗り及びつや有合成樹脂エマルショ
ンペイント塗りの場合はJASS18 M-304 を適用し、それ以外はJASS 18 M－308 を適用する。
5 穴埋め(2)○ ―JIS K5669

合成樹脂エマルションパテ

耐水形Ｈｉビニレックス
耐水パテ（仕上）

透明塗料りの素地ごしらえで、素地面に、仕上げに支障のおそれがある著しい色むら、汚れ、変色等がある場合は、表 18.2.1 の工程を行った後、着色剤等を用いて色むら直しをする。
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved 1

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

１８．２．３

鉄鋼面の素地ごしらえ

鉄鋼面の素地ごしらえは表 18.2.2 により、種別は特記による。特記がなければ、Ｃ種とする。ただし、７節［耐候性塗料塗り（ＤＰ）］の場合は、Ｂ種とする。
表１８．２．２ 鉄鋼面の素地ごしらえ
種別工1234程

汚れ、付着物除去

塗料その他面の処置○―

スクレーパー、ワイヤブラシ等で除去―――弱アルカリ性脱脂剤で加熱処理後、湯又は水洗い

―

○

○

―

溶剤ぶき

○

―

―

―

酸漬け、中和及び湯洗いにより除去

―

○

―

―

ブラスト法により除去

―

―

○

―

ディスクサンダー、スクレーパー、ワイヤブラシ、研磨紙Ｐ１２０～２２０で除去

○

―

―

―

りん酸塩処理後、湯洗い乾燥

（注）

（注）

Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

○

―

○
油類除去

錆落し

化成皮膜処理(注)

Ａ種及びＢ種は、製作工場等で行うものとする。

１８．２．４ 亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえ
亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえは表 18.2.3 により、種別は特記による。特記がなければ、塗り工法に応じた節の規定による。
表１８．２．３ 亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえ
種別
工123(注)

程

汚れ、付着物除去（注）

塗料その他面の処置

Ａ種

Ｂ種

○

○

―

スクレーパー、ワイヤブラシ等で除去○――

弱アルカリ性脱脂剤で加熱処理後、湯又は水洗い―

○―

溶剤ぶき

○――

りん酸塩処理後、水洗い乾燥又はクロメートフリー処理後、乾燥

油類除去

化成皮膜
処理

Ａ種は、製造所等で行うものとする。

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved 2

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

１８．２．５モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ

モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえは表よる。特記がなければ、Ｂ種とする。

18.2.4 により、種別は特記に

表１８．２．４ モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ
種別
工程Ａ種

Ｂ種

1 乾燥

○

○

汚れ、2 付着物除去○○

3 吸込止め○○塗料
規格番号JIS K5663
JIS A6916

45

穴埋め
パテかい○

研磨紙ずり○○○6パテ
しごき○―

7

研磨紙
ずり○

―

JIS K5669

そ の他

日本ペイント
商品名

面の処置

―

―

素地を十分に乾燥させる。

――素地を傷付けないように除去する。

水性透明シーラー※
水道水 100%

全面に塗り付ける。

１材フィラー＃２００
Ｈｉビニレックス
耐水パテ（仕上）

ひび割れ、穴等を埋めて、不陸を調整する。

―

乾燥後、表面を平らに研磨する。

１材フィラー＃２００
Ｈｉビニレックス
耐水パテ（仕上）

全面をしごき取り平滑にする。

―

乾燥後、全面を平らに研磨する。

規格名称

合成樹脂エマル
ションシーラー
建築用下地調整塗材
合成樹脂エマ
ル
ションパテ

種類

―

Ｃ-１

耐水形

研磨紙Ｐ１２０～２２０
JIS A6916

建築用下地調整塗材

JIS K5669

合成樹脂エマル
耐水形ションパテ

Ｃ-１

研磨紙Ｐ１２０～２２０(注) １．アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りの場合、工程３の吸込止めは、塗料の製造所の指定するものとする。
２．仕上材が壁紙の場合、工程３、工程４及び工程６に用いる塗料その他は、壁紙専用のものとする。
３．合成樹脂エマルションパテは、外部に用いない。
※吸込止めには、水性透明シーラー以外に、水性ホワイトシーラー、水性シミ止めシーラー
Ⅱ、水性カチオンシーラー透明、水性カチオンシーラーホワイトも適用可能です。

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved 3

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

１８．２．６(1)

コンクリート面、ＡＬＣパネル面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ

コンクリート面及びＡＬＣパネル面の素地ごしらえは表 18.2.5 により、種別は特記による。特記がなければ、Ｂ種とする。ただし、７節［耐候性塗料塗り（ＤＰ）］の場合は、(2)による。
表１８．２．５ コンクリート面及びＡＬＣパネル面の素地ごしらえ
種別

工

程

塗料その他

Ｂ
種

1 乾燥○

○

―

―

汚れ、2 付着物除去

○

○

――

吸込み
3止め

○

○

4

下地調整塗り

○

○

5

研磨紙
ずり

○

○

6

パテ
しごき

研磨紙
7ずり

○

○

――

規格番号

日本ペイント
商品名

Ａ
種

JIS K5663

JIS A6916

規格名称

合成樹脂エマル
ションシーラー

建築用下地調整塗材

種類

建築用下地調整塗材

JIS K5669

合成樹脂エマル
ションパテ

素地を十分に乾燥させる。
素地を傷付けないように除去する。

―

水性透明シーラー※
水道水 100%

全面に塗り付ける。

Ｃ-１、Ｃ-２、ＣＭ-２
又はＥ（Ｃ－１）
１材フィラー＃２００（Ｃ－２）
１材カチオンフィラー（Ｅ）
アンダーフィラ
ーＳ又はＡＬ

全面に塗り付けて平滑にする。

―

乾燥後、表面を平らに研磨する。

１材フィラー＃２００
Ｈｉビニレックス
耐水パテ（仕上）

全面をしごき取り平滑にする。

―

乾燥後、全面を平らに研磨する。

研磨紙Ｐ１２０～２２０JIS A6916

面の処置

Ｃ-１

耐水形

研磨紙Ｐ１２０～２２０(注)１．コンクリート面の場合は、工程３を省略する。
２．合成樹脂エマルションパテは、外部に用いない。
３．工程４の建築用下地調整塗材のC－1、C－2、CM－2 又 は E の使い分けは、15.6.5［下地調整］ の(1)及び(4)による。
４．仕上材が壁紙の場合、工程３、工程４及び工程６に用いる塗料その他は、壁紙専用のものとする。
※吸込止めには、水性透明シーラー以外に、水性ホワイトシーラー、水性シミ止めシーラー
Ⅱ、水性カチオンシーラー透明、水性カチオンシーラーホワイトも適用可能です。
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved 4

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書(2) 押出成形セメント板面及び７節［耐候性塗料塗り（ＤＰ）］におけるコンクリート面の素地ごしらえは、表 18.2.6 による。ただし、種別は、塗り工法に応じた節の規定による。
表１８．２．６ コンクリート面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ
種別
工程塗料その他

Ｂ
種

1 乾燥○

○

――

汚れ、2 付着物除去

○

○

―

―

下地調整
3塗り(注)14 吸込止め

○○※

規格名称

種類

JIS A6916

Ｃ-１、建築用下地 Ｃ-２調整塗材
又はＣＭ-２○JASS 18M-201

反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系反応形合成樹脂
シーラー

JASS 18M-202

２液形反応形合成エポキシ
樹脂パテ
樹脂パテ―パテ5しごき○―

研磨紙ずり○―6

規格番号日本ペイント
商品名Ａ種―面の処置素 地 を十 分 に乾燥させる。
素 地 を傷 付 け
な い よう に 除去する。

（Ｃ－１）
１材フィラー＃２００（Ｃ－２）
１材カチオンフィラー

全 面 に塗 り 付
け て 平滑 に する。

浸透性シーラー(新)、ファイン浸透シーラー（透明）無希釈

全 面 に塗 り 付ける。

タフガード
ＥパテＮ－２

研磨紙Ｐ１２０～２２０―

全 面 をし ご き取 り 平滑 に する。
乾 燥 後、 全 面を 平 らに 研 磨する。

(注)１．押出成形セメント板面の場合は、工程３を省略する。
２．７節［耐候性塗料塗り（ＤＰ）］におけるコンクリート面の場合、工程３の建築用下地調整塗材の C－1、C－2 又 は CM－2 の使い分けは、15.6.5［下地調整］(1)による。
３．工程４のシーラー及び工程５のパテは、上に塗り重ねる塗料の製造所の指定するものとする。
４．JASS 18 M－201 及びM－202 は、日本建築学会材料規格である。
※Ａ種の場合は、浸透性シーラー（新）をご使用ください。

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved 5

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

１８．２．７

せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ

せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえは表 18.2.7 により、種別は特記による。特記がなければ、せっこうボードの目地工法が継目処理工法の場合はＡ種、その他の場合はＢ種とする。
表１８．２．７ せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ
種別
工

塗料その他

日本ペイント
商品名

程Ａ Ｂ
種 種

1 乾燥

○ ○――

汚れ、
2 付着物除去○ ○――穴埋め
3 パテ
かい研磨紙
4ずり

5パテ
しごき研磨紙6ずり

規格番号

JIS K5669○ ○JIS A6914○ ○種類

合成樹脂エマＨｉビニレックス
ル
一般形
エコ仕上げパテ
ションパテ
せっこうボージョイントド―コンパウンド用目地処理材
研磨紙Ｐ１２０～２２０

JIS K5669
○ ―
JIS A
6914

○ ―

規格名称

―

合成樹脂エマＨｉビニレックス
ル
一般形
エコ仕上げパテ
ションパテ
せっこうボージョイントド―コンパウンド用目地処理材
研磨紙Ｐ１２０～２２０―

面の処置
継 目 処理 部 分を 十 分乾 燥 させる。
素 地 を傷 付 け
な い よう に 除去する。
釘 頭 、た た き
跡 、 傷等 を 埋め 、 不陸 を 調整する。
乾 燥 後、 表 面を 平 らに 研 磨する。
全 面 をし ご き
取 り 平滑 に する。

乾 燥 後、 全 面を 平 らに 研 磨する。

(注)１．屋外及び水回り部の場合、工程３及び工程５の合成樹脂エマルションパテは、上に塗り重ねる塗料の製造所の指定するものとする。（Ｈｉビニレックスエコ仕上げパテは屋外及び水回り部には使用しないでください。）
２．工程３及び工程５のせっこうボード用目地処理材は、素地がせっこうボードの場合に適用する。
３．けい酸カルシウム板面の場合、工程３の前に吸込止めとしてJASS 18 M－201に基づく塗料（ファインパーフェクトシーラー（透明・ホワイト）またはファイン浸透造膜シーラー）を全面に塗る。ただし、屋内で現場塗装する場合、吸込止めに用いる材料は、上に塗り重ねる塗料の製造所の 指定する水系塗料（水性カチオンシーラー透明、又は水性カチオンシーラーホワイト）とする。
４．仕上材が仕上塗材の場合、工程３及び工程５に用いる塗料その他は、仕上塗材の製造所の指定するものとする。
５．仕上材が壁紙の場合、工程３及び工程５に用いる塗料その他は、壁紙専用のものとする。
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved 6